— 351 — 



silikate vom Typus R" . Al 2 ;{ . n Si Oj . in IL, 0. Hierin 

 bedeutet R" die Base der einwirkenden Lösung. Sie wurde 

 bei genügend langer Zeitdauer der Einwirkung stets vollständig 

 gegen die vorher im Mineral vorhandenen Basen eingetauscht. 

 Der Gehalt an Si O a war geringer geworden gegenüber dem 

 ursprünglichen Mineral bei Einwirkung von Laugen, Karbo- 

 naten und in schwächerem Maße von Chloriden und Sulfaten, 

 dagegen höher bei Anwendung von Alkalisilikatlösungen. Der 

 geringste nicht weiter beeinflußte Gehalt an Si L . in Berührung 

 mit Laugen usw. betrug 2 Moleküle, der höchste in Berührung 

 mit Alkalisilikatlösungen 5. Moleküle. Der Wassergehalt war 

 abhängig von der Base: Kaliverbindungen hatten 0,25 bis 

 0,5 Mol. H 3 auf 1 A1 2 3 , die Verbindungen anderer Basen 

 bedeutend mehr, 1 bis 2 Mol. H 2 0. 



EL Krystallisierte wasserhaltige Alumosilikate: Zeolithe. 



Die Basen der Ausgangsstoffe stehen zur Tonerde wieder 

 im Verhältnis 1:1. Der Si OrGehait ist bei den einzelnen 

 Mineralien verschieden, ebenso der Gehalt an Wasser. Durch 

 Einwirkung von Salzlösungen entstanden Körper, deren all- 

 gemeine Zusammensetzung wieder R" . Al a 3 . n Si C\> . 

 m EL war. Nur ist hier der absolute Wassergehalt ein 

 höherer, 3 bis 5 Mol., und der Einfluß des gelösten Salzes auf 

 ihn ist nicht so deutlich wahrzunehmen. 



III. Zu Glas erstarrte Schmelzen von Alumosilikaten. 



Es wurden eine größere Anzahl von den unter I und II 

 genannten Mineralien geschmolzen. Die Schmelzen wurden 

 rasch abgekühlt, so daß sie glasig erstarrten. Auf diese Gläser 

 ließ dann Lb.Ail5EKG dieselben Salzlösungen und unter den näm- 

 lichen Umständen einwirken wie vorher auf die krystallisierten 

 Mineralien. Das Resultat war: Es entstehen wieder Körper 

 von demselben Typus wie unter I und II, deren Wasser- 

 gehalt aber höher ist als bei den unter I und II erhaltenen 

 Produkten; er beträgt im Durchschnitt 4 — 5 Mol. Besonders 

 bemerkenswert war, daß der vollständige Basenaustausch 

 schon nach erheblich kürzerer Zeit als bei den ent- 

 sprechenden krystallisierten Körpern eintrat. 



IV. Krystallisierte Alumosilikate, die neben dem Silikat 



Doch das Salz einer anderen Säure enthalten. 



Es wurden aus dieser Gruppe die Glieder der Sodalith- 

 gruppe, Cancrinit und Skapolith untersucht. 



